Целина в моей судьбе

УДК 669.053

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ХРОМОВЫХ РУДАХ МАССИВА РАЙ-ИЗ ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ ОБЖИГЕ

А.И. Пашкеев, И.Ю. Пашкеев, Г,Г. Михайлов

CRYSTAL-CHEMICAL TRANSFORMATIONS IN CHROMIC ORES OF THE RAI-IZ MASSIF AT OXIDIZING ROASTING

A.I. Pashkeev, l.Y. Pashkeev, G.G. Mikhailov

Исследованы фазовые и химические изменения в хромовой руде массива Рай-Из в условиях окислительного обжига при температуре 1000 °С. Микрорентгеноспек-тральным анализом установлено изменение содержания элементов в хромшпинели-де и вмещающей породе. Исследована диффузия оксидов железа и магния из хром-шпинелида во вмещающую породу магниевого силиката. Экспериментально установлено увеличение отношения Cr/Fe в хромшпенелиде в течение времени окислительного обжига, образование оливина и форстерита в исходном магниевом силикате.

Ключевые слова: хромовая руда, кристалло-химические превращения, окислительный обжиг, хромгипинелид, форстерит, оливин.

Phase and chemical changes in chromic ore of the Rai-Iz massif in conditions of oxidizing roasting at temperature of 1000 °C are investigated. With micro X-ray spectroscopic analysis the changes of the elements content in chromium spinellide and enclosing rock were found out. The diffusion of iron and magnesium oxides from chromium spinellide into magnesium silicate of enclosing rock was investigated. The Cr/Fe ratio increasing in chromium spinellide was experimentally established as function from time of oxidizing roasting. The generation of the olivine and forsterite in initial magnesium silicate was found out too.

Keywords: chromic ore, crystal-chemical transformations, oxidizing roasting, chromium spinellide, forsterite, olivine.

Фазовые и химические изменения, происходящие в хромшпинелидах и вмещающей (цементирующей) их породе в процессе окислительного нагрева, неоднократно исследовались с применением различных методик на хромовых рудах Кемпир-сайского и Саратовского месторождений [1-11]. В этих работах были экспериментально определены температурные интервалы распада основной вмещающей породы - серпентина, с выделением конституционной воды, последующего распада обезвоженного серпентина с выделением фазы БЮ2 и образованием метасиликата магния М^Юз. Установлено выделение фазы К203 по границам зёрен хромшпинелида, которую по металлографическим признакам относят к магнетиту, гематиту или оливину. Косвенным подтверждением диффузии оксидов железа из хромшпинелида является выделение железа при восстановительном нагреве по глубине куска руды по границам раздела фаз «хромшпинелид - вмещающая порода» и дефектам кристаллической структуры хромшпинелида

[15, 16]. Однако исследований по количественному изменению состава хромшпинелида при окислительном обжиге и параллельно протекающим процессам в пустой породе недостаточно, а для руд массива Рай-Из подобные исследования вообще не проводились.

Публикуемые в статье материалы являются дополнением к опубликованным в настоящее время результатам исследований металлургических свойств, структуры и превращений в хромовых рудах массива Рай-Из [12-14].

Результаты, полученные на современном электронном микроскопе 18М-6460ЬУ фирмы ЖОЬ, позволяют более детально разобраться в последовательно и параллельно происходящих процессах при окислительном нагреве и обжиге хромовой руды. Исследования проводили на образцах густовкрапленной хромовой руды месторождения «Центральное» массива Рай-Из следующего состава, табл. 1.

Из цельного куска руды состава, приведенного

Таблица 1

Химический состав хромовой руды, мае. %

Сг2Оз F є О общ. АІ2О3 MgO Si02 NiO П.П.П. Cr203/Fe0

40,23 12,64 7,69 25,0 10,77 0,18 2,70 3,18

в табл. 1, нарезались алмазными дисками плитки толщиной 20 мм., из которых изготавливались образцы кубической формы с ребром 20,0±1 мм. Далее образцы на керамической подставке помещались в муфельную печь и нагревались до температуры 1000 °С. Время нагрева до температуры изотермической выдержки составляло 80 минут. По достижении заданной температуры один образец из серии вынимали из печи и охлаждали на воздухе. Затем, после одного часа выдержки при температуре 1000 °С из печи вынимали следующий образец, и так сделали окислительный обжиг всех образцов с последовательным увеличением времени выдержки до 14 часов. Каждый образец разрезался на две равные части, что позволило приготовить из них шлифы размером 20x20x10 мм. Разрезанные образцы шлифовались на алмазном инструменте и далее полировались алмазными пастами. При каждом переходе с одной полирующей пасты на пасту с более мелким зерном, образец тщательно промывался спиртом. Окончательная полировка производилась на алмазной пасте с зерном 1-0 мкм. Сложность изготовления аналитических шлифов обусловлена значительным различием прочности хромшпинелида и вмещающей породы.

На рис. 1 приведены структуры исходной руды и после трёхчасового обжига на воздухе при 1000°С. Тёмные линии между блоками хромшпинелида и тёмные участки в центре на рис. 1 (1, а и

2, а) - магниевый силикат.

Сравнение распределения железа и магния в образцах после окислительного обжига с исходной структурой даёт качественную картину миграции железа к границе раздела фаз «хромшпинелид -магниевый силикат». Описание характерных светлых полос оксидов железа по границам зерен хромшпинелида и фотографии выделившейся структуры приводятся в работах [1, 3, 4]. Однако сделанные выводы о превращениях в хромшпине-лидах основаны на данных микроскопических исследований выделившихся фаз при нагреве по металлографическим признакам. О химическом составе образовавшихся структур сделаны также предположительные выводы.

Миграция железа из зерна хромшпинелида, экспериментально установленная многими авторами [1-6], была нами исследована на электронном микроскопе методом линейного сканирования образцов, рис. 2-5. Этот метод анализа позволяет проследить не только распределение каждого элемента при нагревании, но и определить количественный состав исходных и вновь образовавшихся фаз.

Из сравнения распределения элементов в хромовой руде после окислительного нагрева и обжига, рис. 3^4, с распределением элементов в исходной руде, рис. 2, следует, что катионы железа мигрируют из зерна хромшпинелида к границе раздела фаз «хромшпинелид - магниевый силикат». За непродолжительный период нагрева руды до 1000 °С на линии сканирования появились пики,

а)

б)

в)

Рис. 1. Карта распределения элементов в образцах хромовой руды массива Рай-Из, ув. х450: 1 - исходная руда, 2 - руда после трехчасовой выдержки на воздухе при 1000 °С; а - структура руды, б - распределение Ре, в - распределение Мд

І.-хг — ••••; : ". -

д>

Рис. 2. Результаты линейного сканирования образца исходной хромовой руды Рай-Из: а - структура; б, в, г - распределение магния, хрома и железа соответственно; д - распределение элементов по линии сканирования. Ордината - содержание элементов в импульсах, абсцисса - размер линии сканирования в мкм. На рис. 3-4 обозначения те же

бОцгл Т Е1всйоп 1таае 1_______________________________[ Ь-------------------------------------------------—

а) б)

в) г)

Рис. 3. Результаты линейного сканирования образцов хромовой руды Рай-Из, нагретой до 1000 °С без изотермической выдержки

Mg

200-

100-

I э 50 г г Г"" Г— 100 МП!

а)

б)

в)

Рис. 4. Результаты линейного сканирования образцов хромовой руды Рай-Из, нагретой до 1000 °С с последующей изотермической выдержкой в течение 8 часов

соответствующие повышенной концентрации железа. При этом хром остаётся в зерне хромшпине-лида в исходном количестве, рис. 3. С увеличением продолжительности обжига возрастает количество железа на границе с магниевым силикатом, и снижается содержание магния в хромшпинелиде, рис. 4. Толщина образовавшегося слоя из оксидов железа на границе с магниевым силикатом достигает 12... 15 мкм. Оксид магния мигрирует в первичный магниевый силикат - исходную вмещающую породу. Образуется слой оливина, состав и размеры которого зависят от продолжительности окислительного обжига. На рис. 4, д область, ограниченная линиями интенсивности и Бе толщиной 5 мкм, соответствует железистому магниевому силикату или оливину.

Результаты изменения химического состава хромшпинелида и магниевого силиката, прилегающего к хромшпинелиду, приведены в табл. 2 и 3. Для пояснения составления табл. 2 и 3 на рис. 5 показано положение точек, в которых выполнен микрорентгеноспектральный анализ (МРСА) хромшпинелида и магниевого силиката хромовой руды после десятичасового обжига. Микрорентгеноспектральный анализ этого образца приведен в табл. 4. Для образцов с различным временем окис-

лительного обжига выполнены аналогичные анализы, представленные в табл. 2 и 3.

Сопоставление результатов микрорентгенос-пектрального анализа хромшпинелидов с химическим анализом, выполненным по методикам работ [1-5], приведено также в табл. 2.

По данным МРСА установлено, что катионы железа Ре2+ мигрируют из зерна хромшпинелида к границе раздела «хромшпинелид - магниевый силикат» при окислительном нагреве образца от 25 °С до 1000 °С со скоростью нагрева 15 град/мин. Только в процессе нагрева, без изотермической выдержки, содержание железа в хромшпинелиде на границе с магниевым силикатом увеличилось в 1,5 раза по сравнению с исходным. Увеличение продолжительности времени обжига приводит к повышению содержания Бе в пограничном слое до 70-72 % и отношения (Сг, %)/(Ре, %) в хромшпинелиде, достигающего постоянной величины 5,5-

6,0 примерно через 7 часов.

Снижение содержания железа в хромите, увеличение отношения хрома к железу в зерне хромшпинелида и изменение содержания железа на границе с магниевым силикатом в зависимости от продолжительности окислительного обжига при 1000 °С приведены на рис. 6-8.

Таблица 2

Влияние продолжительности окислительного обжига на изменение химического состава магниевого силиката, сопряженного с хромшпинелидом

Время обжига, ч Содержание элементов, мае. % Сг/Ре Р’е на границе с магниевым силикатом, мае. %

О А1 Ре Сг

Исходный хромшпинелид 22,47 10,19 6,86 13,10 12,88* 47,40 3,65 13,10 12,88*

Нагрев до 1000 °С без выдержки 24,36 9,63 6,10 12,05 45,07 3,79 19,76

1 21,51 10,18 6,21 11,57 44,53 3,85 32,20

2 26,26 10,99 6,56 11,20 11,19* 45,48 4,06 33,30

3 26,78 9,86 6,27 10,94 45,53 4,16 39,45 42,50

4 28,10 10,54 5,98 10,58 10,10* 45,37 44,82 4,37 50,05 54,00

5 28,57 10,40 6,24 9,61 44,60 4,64 62,49 62,26

6 28,52 11,19 5,83 9,12 45,21 4,96 62,50 58,70

7 27,7 10,91 6,17 9,47 8,55* 45,51 5,33 68,90 63,32

8 28,56 11,98 6,16 8,52 46,00 5,4 68,00

9 25,88 11,22 6,51 8,49 46,28 5,45 71,62 71,16

10 27,7 11,70 5,92 8,73 8,40* 44,89 5,46 72,04 72,08

12 27,43 12,05 5,96 7,76 45,99 5,92 72,00

14 27,72 12,55 6,08 7,70 46,51 6,21 71,90

* Содержание железа в выделенном из руды хромшпинелиде, определенное химическим методом.

Таблица 3

Изменение химического состава магниевого силиката в прилегающем к хромшпинелиду слое* в результате окислительного обжига при 1000 °С

Время обжига, ч Соде] ржание элементов, мае. %

О мё 81 Сг Бе

Исходная руда 42,64 29,50 24,96 1,71 1,19

Нагрев до 1000 °С без выдержки 33,97 32,37 26,91 0,84 1,05

2 37,26 32,80 26,90 0,98 1,78

4 39,80 33,83 22,35 0,80 3,23

6 40,44 33,96 21,96 1,34 2,30

8 41,08 34,26 22,40 0,40 1,87

9 36,78 34,57 24,41 1,33 2,91

10 37,29 34,47 25,77 0,46 2,01

12 38,85 34,93 22,92 0,83 2,46

* Приведены данные составов в точках, находящихся на расстоянии 5 мкм от границы зерна хром-шпинелида.

б)

Рис. 5. Пример выполнения МРСА образца хромовой руды после 10-часового окислительного обжига при 1000 °С, ув. хЮОО. Результаты элементного анализа в точках (а) приведены в табл. 4; б - содержание элемента по линии сканирования

Элементный состав хромовой руды после 10-часового окислительного обжига при 1000 °С

Таблица 4

Точка Содержание элементов, мае. %

О А1 Сг Ре

1* 25,91 11,65 5,38 - 49,25 7,81

2* 25,43 11,09 5,73 — 49,28 8,47

3 23,83 11,66 4,09 46,47 13,95

4 24,36 1,00 0,73 0,44 1,86 71,62

5 38,64 32,23 — 27,40 - 1,73

6 37,42 33,18 - 27,52 0,57 1,31

7 37,50 32,42 - 28,02 0,62 1,44

8 37,29 34,47 - 25,77 0,46 2,01

9 22,41 1,01 2,87 0,58 3,57 69,56

10 24,82 11,35 5,39 - 48,58 9,86

* Значения в точках 1 и 2 получены при анализе площадей, ограниченных квадратами, включающих эти точки.

Рис. 6. Изменение содержания железа в хромшпинели-де от времени изотермического обжига в окислительных условиях при 1000 °С

Рис. 7. Изменение отношения Сг/¥е в хромите в результате окислительного обжига от времени изотермического обжига при 1000 °С

к

I

!

Рис. 8. Изменение содержания железа на границе с магниевым силикатом от времени окислительного обжига при 1000 °С

70ит 7 Е1ес1гоп 1таде-1

Авторами настоящей работы установлен эффект снижения содержания оксидов магния в хромшпинелиде за счет миграции оксида магния в магниевый силикат с образованием форстерита М&ЗЮ*. В исходном магниевом силикате вмещающей породы отношение М{*0/8Ю2, равное 1,18, в течение окислительного обжига увеличивается до

2,0 и достигает этой величины через 4-5 часов.

На границе раздела хромшпинелида с магниевым силикатом протекает последовательный ряд реакций окисления железа:

ЗРеО + 1/202 = Ре304,

Авюоо °с = -156,9 кДж/моль;

2Ре304 + 1/202 = ЗРе203,

А^юоо °с = -26,15 кДж/моль.

При нагревании хромовой руды без доступа воздуха в хромшпинелиде не происходит диффузии Ре2+ к границе «хромшпинелид - вмещающая порода» даже за 5 часов изотермической выдержки при 1000 °С, рис. 9. Следовательно, миграция

Сг

10с-

бо-

рн

Рис. 9. Результаты линейного сканирования образцов хромовой руды Рай-Из, нагретой до 1000 °С без доступа кислорода с последующей изотермической выдержкой в течение 5 часов

железа из зерна хромшпинелида определяется взаимодействием Ре2+ с кислородом воздуха (1) и последующим окислением до Ре203 (2). Параллельно с окислением железа протекает миграция М§0 из хромшпинелида и взаимодействие с БЮ2, выделившегося при разложении серпентина, с образованием форстерита:

2М§0 + ЗЮ2=

АСюоо °с = -61,8 кДж/моль.

Твердофазное взаимодействие MgO и М%$Ю3 с образованием форстерита протекает в широком интервале температур и по данным работы [17] описывается реакцией:

MgO + ]У^8Ю3 = Mg2Si04,

Авюоо °с = -31,3 кДж/моль.

Образовавшийся форстерит является крайним членом изоморфного ряда М§28Ю4 - Ре28Ю4. Появление железистого форстерита или оливина (М§,Ре)28Ю4 в этом ряду, возможно при окислительном обжиге хромовой руды только в результате твердофазного взаимодействия выделившегося Ре203 с форстеритом М&8Ю4 вмещающей породы.

Таким образом, превращения в хромовой руде начинаются с окисления железа Ре2+ до Ре3+ и определяется окислительным потенциалом атмосферы обжига. Параллельно с этим протекает миграция М^2+ из хромшпинелида. На линии сканирования интенсивность магния падает до нуля в пограничной области с магниевым силикатом. Этот процесс не зависит от окислительного потенциала атмосферы обжига и протекает без доступа кислорода воздуха, что экспериментально подтверждается значительным увеличением содержания магния во вмещающей породе. В системе й^О-8Ю2 термодинамически устойчивой фазой при избытке М§0 является форстерит Mg2Si04, который образуется независимо от промежуточной структуры и состава магниевого силиката. Образование феррита магния MgFe204 из MgO и Ре2Оэ также термодинамически возможно:

ЫgO + Ре203 = М§Ре204,

Авюоо °с = -12,5 кДж/моль.

Однако при протекании этой реакции в области повышенной концентрации железа на границе с магниевым силикатом содержание оксида магния не должно было бы снижаться. Но МРСА фиксирует снижение содержания М%0 практически до нуля в пограничном слое, прилегающем к магниевому силикату, и его одновременное повышение в магниевом силикате, рис. 4. По достижении соотношения М^О/8Ю2=2 в магниевом силикате появляется область, ограниченная линиями интенсивности магния, кремния и железа, рис. 4, д, 5, б, которая является областью существования оливина (М§,Ре)28Ю4. Прилегающий железистый слой представляет собой сложную структуру из Ре304 и Ре203, т. к. окисление железа до Ре203 идёт через

промежуточное образование Ре304. Процесс диффузии катионов Ре2+ из хромшпинелида, их окисление до Ре3+ и дальнейшее образование оливина во вмещающей породе, является реакционной диффузией.

Образование фаз Ре304, и, возможно М§Ре204, увеличивающих магнитную восприимчивость вмещающей породы, позволяет получить концентрат из хромовой руды методом магнитной сепарации после окислительного обжига [18]. Отношение Сг/Ре в концентрате и содержание в нем ]У^О определяются температурным режимом и продолжительностью обжига.

Выводы

1. Экспериментально установлено, что диффузия катиона железа Ре2+ из зерна хромшпинелида при нагреве и последующее превращение Ре2+ в Ре3+ на границе с вмещающей породой определяется окислительным потенциалом атмосферы обжига.

2. Изучена последовательность превращений в хромшпинелиде и вмещающей породе.

3. Обоснована и экспериментально подтверждена принципиально новая схема обогащения магнезиальной хромовой руды массива Рай-Из.

Литература

1. Карякин, Л.И. Изменение хромшпинелидов при нагревании / Л Ж Карякин, ПД. Пятикоп // ДАН СССР. - 1955. - Т. 102, N9 3. - С. 601-603.

2. Карякин, Л.И. Изменение и взаимодействие хромшпинелида с магнезиоферритом при нагревании / Л. И. Карякин, П.Д. Пятикоп, Б.Я. Сухаревский //ДАН СССР. - 1956. - Т: 109, № 5. -С. 1009-1011.

3. Гончаров, В.В. О фазовых изменениях хромшпинелидов при нагревании / В.В. Гончаров, Е.А. Прокофьева //ДАН СССР. - 1959. - Т. 124, № З.-С. 638-641.

4. Пятикоп, ПД. К исследованию хромита в нагревательном микроскопе / ПД. Пятикоп //ДАН СССР. - 1961. - Т. 136, № 3. - С. 675-677.

5. Морозов, А.Н. Изменение состава и структуры хромистых руд в процессе их нагревания и восстановления / А.Н. Морозов, С. С. Лисняк, А. М. Беликов//Сталь. - 1963.-N2 2.- С. 137-139.

6. Поведение хромшпинелидов при нагревании в восстановительной и окислительной газовой средах / С.С. Лисняк, А.М. Беликов, А.Н. Морозов, Л.А. Вшивкова // Огнеупоры. - 1962. - № 9. -С. 417-420.

7. Русаков, Л.Н. О преобразовании массивных хромитовых руд в процессе их восстановления углеродом / Л.Н. Русаков, А.В. Горох, Х.Н. Кадар-метов // Эксперимент в технической минералогии и петрографии. - М. : Наука, 1966. - С. 201-205.

8. Горох, А.В. Петрографический анализ процессов в металлургии / А.В. Горох, Л.Н. Русаков. -М. : Металлургия, 1973. - С. 288.

9. Зацепин, C.B. Дефекты кристаллической структуры хромшпинелидов при нагреве в окислительной среде / С.В. Зацепин, Т.П. Рождественская, Х.Н. Кадарметов //Хромистые ферросплавы: сб. науч. тр. -М.: Металлургия, 1986. — С. 9-15.

10. Кадарметов, Х.Н. Влияние серпентина на металлургические свойства хромовых руд /ХН. Кадарметов // Производство ферросплавов. - М.: Металлургия, 1980. - Вып. 8. - С. 10-19.

11. Изучение фазового состава хромовой руды и окатышей и их изменения в процессе нагревания / Е.Э. Абдулабеков, С.О. Байдасаров, В.И. Гриненко и др. //Проблемы и перспективы развития ферросплавного производства. -Актобе, 2003.-С. 162-165.

12. Невраева, К И Исследование пористости хромовых руд месторождения «Центральное» массива Рай-Из при нагреве до 1000 °С/К.И Невраева, И.Ю. Пашкеев, Г.Г. Михайлов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». - 2006. - Вып. 7. -№> 10(65). - С. 43-48.

13. Невраева, К И. Превращения в хромовых рудах при окислительном нагреве / КИ. Невраева, И.Ю. Пашкеев, Г.Г. Михайлов// Современные про-

блемы электрометаллургии стали: в 2 ч. - Челябинск. - Изд-во ЮУрГУ, 2007. -Ч.1.-С. 155-161.

14. Невраева, КИ. Превращения в хромовых рудах месторождения «Центральное» массива Рай-Из при нагреве в окислительных условиях / КИ. Невраева, И.Ю. Пашкеев, Г.Г. Михайлов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». - 2007. -Вып. 9. -№>21(93). - С. 41-44.

15. Кадарметов, Х.Н. Образование зародышей металла и шлака при твердофазном углетермическом восстановлении хромовых руд /Х.Н. Кадарметов, В.Д. Поволоцкий // Известия АН СССР. Металлы. - 1987. -№ 3. - С. 19-21.

16. Кадарметов, Х.Н Восстановление оксидов железа и хрома по глубине куска хромовой руды / Х.Н Кадарметов // Известия АН СССР. Металлы. - 1975. -№ 6. - С. 94-99.

17. Бабушкин, В.И. Термодинамика силикатов / В.И. Бабушкин, Г.М. Матвеев, О.П. Мчедлов-Петросян. - М.: Стройиздат, 1972. -351 с.

18. Патент РФ № 2341574. Способ обогащения магнезиальных хромитовых руд / И.Ю. Пашкеев, Г.Г Михайлов, КИ. Невраева. -20.12.2008.

Поступила в редакцию 10 февраля 2009 г.